und Löllingits durch Luftoxydation. 
369 
Eisen benutzten, trat diese Notwendigkeit gebieterisch zutage. Be- 
züglich der chemischen Zusammensetzung herrschen beim Löllingit 
ähnliche Verhältnisse wie beim Speiskobalt, insofern die Analysen 
nur ausnahmsweise auf die ihm zugeschriebene Formel As 2 Fe 
führen. Bei der Berechnung der Analysen verursacht der fast 
stets auftretende Schwefelgehalt Schwierigkeiten , da man nicht 
weiß, ob derselbe von mechanisch beigemengtem Magnetkies oder 
von isomorph beigemengtem Arsenkies herrührt. Wir haben für 
die bis jetzt bekannten Analysen, welche in Hintze, Handbuch 
d. Min., p. 872 und 873, zusammengestellt sind, beide Rechnungen 
durchgeführt und dann für beide Fälle das Atomverhältnis Fe : As 
der Lölliugite berechnet. Neu hinzugekommen sind nur die beiden 
Analysen 13 und 17 (N. Jahrb. f. Min. etc. 1911. II. p. 35, und 
1913. II. p. 42). Die Tabelle 5 (p. 370 u. 371) enthält sämtliche 
bekannten Analysen , einschließlich der sogenannten Leukopyrite, 
geordnet nach fallendem Arsengehalt, wobei diejenigen Arsenwerte 
zugrunde gelegt sind, welche nach Abzug des Schwefels als Arsen- 
kies (S 2 As 2 Fe,) erhalten wurden. 
Wie die beiden letzten Kolumnen der Tabelle 5 erkennen 
lassen, wird das Atomverhältnis sehr geändert, je nachdem Arsen- 
kies oder Magnetkies abgezogen wird. Während für den arsen- 
reichsten Löllingit nach Abzug von Arsenkies die Formel As 208 Fe, 
d. h. fast genau As 2 Fe erhalten wird, führt die Abrechnung von 
Magnetkies auf die viel höhere Formel As,, s Fe. Auch die 5 folgenden 
Analysen (2 — 6) führen bei Abrechnung von SFe auf höhere Arsenide 
als As, Fe. Nach Abzug von Arsenkies hingegen ergibt sich bei 
der ersten Hälfte der Analyse' sehr angenähert die Formel As 2 Fe. 
Welche der beiden Umrechnungen die richtige ist, kann mit Sicher- 
heit erst aus unseren synthetischen Versuchen geschlossen werden, 
über die wir in einer zweiten Mitteilung berichten wollen. Hier 
sei nur vorweggenommen, daß sich höhere Arsenide als As, Fe 
nicht darstellen ließen ; es liegt daher kein Anhalt dafür vor, 
höhere Arsenide, wie sie sich nach Abzug von Magnetkies be- 
rechnen, im Löllingit anzunehmen. 
Der in den Löllingit- Analysen auf treten de Schwefel 
ist somit in Form von Arsenkies beigemischt. 
Um Einblick in die Zusammensetzung des Löllingits zu er- 
langen, wurde derselbe Weg beschritten wie beim Speiskobalt. 
Auch hier wurde das feine Löllingitpulver in Wasser und Salz- 
säure unter Durchsaugen von Luft oxydiert und nach verschiedenen 
Zeiten die Lösung oder der Rückstand analysiert. Das zu den 
Versuchen benutzte Löllingitmaterial stammt von Reichenstein in 
Schlesien aus der Grube „Reicher Trost“. Es stellt ein Durch- 
schnittsmuster des in den dortigen Arsenwerken verarbeiteten 
Löllingits dar und war von Herrn Direktor Dr. Schaerfe, dem 
wir hierdurch zu großem Danke verpflichtet sind , speziell für 
unsere Zwecke dem üblichen Aufbereitungsverfahren verschiedene 
Oentralblatt f. Mineraloge etc*. 1Ö15. 24 
